300 — 



stalliniska partier» (Ebdm. Min. sid. 331). Den nya fyndorten 

 saknar således ej intresse, då den erbjuder mineralet, såväl 

 derbt i större och mindre partier, som i tydliga kristaller. 



Bergarten, hvari labradorn här förekommer och som åt- 

 minstone i N. och S. synes ha en ganska ringa utsträckning, 

 då å ena sidan gneissen snart vidtager, å den andra en mörkt 

 violett, nästan tät hornblende-sten (?), tycks hufvudsakligen just 

 af labradorn konstitueras, utgörande än en granit-lik, homogen 

 blandning af densamma, med fina glimmerfjell och q varts i små 

 korn, än med labrador-kristallerna mera porphyrartadt utsön- 

 drade, större och tydligare utbildade, stundom, fast mera sällan, 

 nästan ensamt bestående af labrador i grofkristalliniska derba 

 massor, sådan den på de bekantare utländska fyndorterna van- 

 ligen förekommer. De vackraste kristallerne finnas der en lös 

 glimmer utgör grundmassan, vanligen af i — 1 tums längd. 

 Dock påträffades vida större, ehuru ej med alla ytorna utbil- 

 dade, af ända till 2 — 3 tums längd och 1 — H tums bredd. 



Eg. v. = 2,68. Förhållande för blåsröret såsom för labra- 

 dorn uppgifves. Angripes högst ofullständigt af chlorvätesyra. 

 Färg, violett till grå, på vittrade ställen hvitgul eller blekt 

 tegelröd; i brottet fettglänsande, aldrig iriserande. 



Analys: 



Si = 54,00 

 Al = 27,24 

 Fe = 1,51 

 Ca = 11,14 



Mg = 



K = 



Na = 



2. 



53,65 



26,54 



27,10. 



1 ,36. 

 1 1 ,27. 



0,20. 



1,34. 



5,00. 



Mn = Spår . . 



Medium : 



Si = 53,82 innehåller syre = 27,94. 



Al = 26,96 =4 2,60 



Fe = 1,43 = 0,43 ( 



Transport 82,21. 



1 3,03. 



